— 113 - 



Le proporzioni molecolari sono dunque : 



iSSb^Ss + lSPbS + TFeS 



e queste richiederebbero le seguenti percentuali teoriche : 



S 



Fe 

 Pb 



Sb 



22,52 

 3,92 

 37.39 

 3M7 



Sb2S3 



PbS 



50,61 

 43,21. 



PeS 



6,18 



100,00 



100,00 



Il ferro è in proporzione tale da non potersi trascurare; e riguardo ad 

 esso non si può scartare senz'altro l'ipotesi. che si trovi nel minerale in 

 forma di solfanidride Fe2S3, ammessa per altri solfosali. 



Osserviamo che 3,99 di Fe, anziché a 6,18 di FeS, conducono a 7,24 

 di FeaSs e ad un quoziente molecolare di 0,034. Se si supponesse il Fe 



sostituente Sb, si avrebbe: 15 Sb2S3 + 3,4 Fe2Sj = 18,4 R2S3, cioè in cifre 

 tonde 18 molecole di solfanidride per 18 molecole di solfobase, e tale pro- 

 porzione sarebbe proprio quella della zinchenite. Però, ammessa questa ipotesi, 

 la somma dei solfuri calcolata in base ai quantitativi ottenuti dei tre me- 

 talli Fe. Sb, Pb, invece 100.39 salirebbe a 101,36, risultandone un'ecce- 

 denza di solfo un po' troppo forte (1,96), rispetto alle percentuali trovate. 

 Fondandosi dunque sopra i risultati sperimentali, questi portauo piuttosto 

 ad ammettere nel minerale il ferro come FeS sostituente di PbS. 



Si avrebbero pertanto 15 molecole di solfanidride con 25 molecole di 

 solfobase, cioè in rapporto di 3 a 5, il che potrebbe spiegarsi con l'asso- 

 ciazione di una molecola di zinchenite (PbS.Sb2S3) con due molecole di 

 iamesonite (2 PbS . SbaSs). 



Le proporzioni sono così semplici da non escludere che si abbia a che 

 fare con un composto doppio, ma mancano i dati cristallografici per stabilire 

 una specie nuova, e in armonia con ciò che è stato adottato in casi simili 

 specialmente da Zambonini (^) è più conveniente ritenere che si tratti di una 

 soluzione solida, non potendosi ricorrere all'ipotesi di una miscela isomorfa, 

 dati i caratteri cristallogratìci ben diversi della zinchenite e della iameso- 

 nite. Anche il peso specifico del minerale, trovato uguale a 5,65, corrisponde 

 soddisfacentemente a quello di una soluzione solida nelle proporzioni date 

 di (Pb, Fe) S . Sbg S3 e di 2 (Pb, Fe) S . SbjSs ; infatti il peso specifico 

 della zinchenite è 5,3 e quello della iamesonite è 5,8 circa. 



(*) F. Zambonini, Contributi allo studio dei solfosali naturali. Il gruppo della, 

 plagionite. Riv. min. crist. it , voi. XLI, pag. 3. 



Ili 



Rendiconti. 1916, Voi XXV, 2° Sem. 



16 



